## Jurnal Ilmiah Rekayasa Sipil
Available online at: http://ejournal2.pnp.ac.id/index.php/jirs/ Terakreditasi SINTA Peringkat 5

## Pemanfaatan Limbah Serbuk Bata Merah Sebagai Bahan Stabilisasi Tanah Lempung Ekspansif
1 Rama Indera Kusuma, 2 Enden Mina, 3 Woelandari Fathonah, 4 Zera Ilham Yasin 1,2,3,4Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
1 rama@untirta.ac.id

## Abstract
Expansive clay has a special characteristic, namely the change in the volume of the soil which gets bigger when it is affected by water and shrinks when the soil experiences drought which causes the soil surface to crack. This soil shrinkage condition will cause serious problems for the construction built on it if it is not handled as early as possible and  soil  stabilization  is  needed  in  this  condition.  Red  brick  powder  is  a  building  material  that  contains  chemical compounds that can increase the compressive strength of a building. The waste of red brick powder which is rarely used is then reused as a mixture of cement mortar. This study aims to determine the type and classification of soil in  Cibingbin  Village,  a  village  located  in  the  Cibaliung  sub-district,  Pandeglang-Banten  Regency,  based  on  the USCS  soil  classification  system,  and  the  effect  of adding  0%,5%,10%,15% to  the  length  of treatment.  0.7,14,28 days to the value of Free Compressive Strength. From the results of the study, the soil classification in Cibingbin Village was classified as high plasticity organic clay (OH) according to the USCS classification system. The lowest qu value was obtained at 0 days of curing with the percentage of added ingredients 0%, 5%, 10%, 15% the value of qu increased, namely 1,316 kg/cm 2 1,655 kg/cm 2 , 2,242 kg/cm 2 , 2,607 kg/cm 2 and obtained the largest qu value at 14 days ripening with percentages of 0%, 5%, 10%, 15% was obtained 1,639 kg/cm 2 , 3,189 kg/cm 2 , 3,440 kg/cm 2 , and  3,603 kg/cm 2 .  The  addition  of  15%  red  brick powder can  increase the  qu  value  of  the soil  but experience  a decrease in the qu value after passing the 14th day, but the qu value on the 28th day is still higher than day 0 of the UCT test, it is possible that the process of hardening of the red brick powder mixture against Expansive clay is still not perfect.
Keywords: Stabilization, Unconfined Compression Strength, Waste Red Brick

## Abstrak
Tanah lempung ekspansif memiliki karakteristik yang khusus yaitu berubahnya volume tanah yang semakin besar apabila terpengaruh oleh air dan menyusut apabila tanah mengalami kekeringan yang menimbulkan permukaan tanah retak. Kondisi kembang susut tanah ini akan menimbulkan  permasalahan yang serius terhadap konstruksi yang dibangun diatasnya apabila tidak ditangani sedini mungkin dan stabilisasi tanah diperlukan dalam kondisi ini. Serbuk bata merah merupakan salah satu bahan bangunan yang mempunya kandungan senyawa kimia yang dapat menambah  kuat  tekan  pada  suatu  bangunan.  Limbah    serbuk  bata  merah  yang  jarang  dimanfaatkan  kemudian digunakan kembali sebagai bahan campuran adukan semen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis dan klasifikasi tanah di Desa Cibingbin merupakan desa yang terletak dikecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang- Banten,  berdasarkan  sistem  klasifikasi  tanah  USCS,  serta  dapat  diketahui  pengaruh  penambahan 0%,5%,10%,15%  dengan  lama  perawatan  0,7,14,28  hari  terhadap  nilai  Kuat  tekan  Bebas.  Dari  hasil  penelitian diperoleh klasifikasi tanah pada Desa Cibingbin termasuk sebagai tanah lempung organik berplastisitas tinggi (OH) menurut sistem klasifikasi USCS. Nilai qu yang terendah didapat pada pemeraman 0 hari dengan persentase bahan tambah 0%, 5%, 10%, 15% nilai qu meningkat yaitu 1,316 kg/cm 2 1,655 kg/cm 2 , 2,242 kg/cm 2 , 2,607 kg/cm 2 dan di dapatkan nilai qu terbesar pada pemeraman 14 hari dengan persentasi 0%, 5%, 10%, 15% di dapatkan 1,639 kg/cm 2 , 3,189 kg/cm 2 , 3,440 kg/cm 2 , dan 3,603 kg/cm 2 . Penambahan serbuk bata merah 15% dapat meningkatkan nilai qu tanah namun mengalami penurunan nilai qu setelah melewati hari ke 14, akan tetapi nilai qu pada hari ke 28 masih lebih tinggi dari hari ke 0 pengujian UCT, hal tersebut kemungkinan proses pengerasan campuran serbuk bata merah terhadap tanah lempung ekspansif masih belum sempurna.
Kata kunci : Stabilisasi, Kuat Tekan Bebas, Serbuk Bata Merah.
Rama Indera Kusuma 1 , Enden Mina 2 , Woelandari Fathonah 3 , Zera Ilham Yasin 4

## 1.  Pendahuluan
Tiap  konstruksi  bangunan,  jembatan  jalan, gedung  dan  lain-lain  dibangun    diatas  tanah. Tanah  menerima  beban  struktur  yang  berada diatasnya  merupakan  bagian  dasar  yang memiliki fungsi sangat penting dalam berdirinya suatu konstruksi. Tanah lempung yang memiliki Kembang susut yang sangat tinggi di sebut juga tanah lempung ekspansif dimana kondisi tanah lempung yang sangat reaktif terhadap air yang mengakibatkan tanah mengembang dan menyusut  apabila  kadar  air  berkurang  dari tanah lempung  tersebut  yang  bisa  diakibatkan oleh panas matahari [1].
Diatas  serbukan  dasar  ( bedrock )  terdapat endapan-endapat  yang  memiliki  sifat  relatif lepas  ( loose ),  terhimpun  dari  mineral,  bahan organic  disebut  dengan  tanah.  Memiliki  ikatan tiap  butiran  yang  relatif  lemah  yang  bisa disebabkan beberapa faktor diantaranya karbonat  zat  organik  atau  adanya  endapan oksida  diantara  partikel.  Ruang  antar  partikel dapat  berisi  udara,  air  bahkan  keduanya. Pembentukan  Tanah  dapat  terjadi  akibat proses  pelapukan  atau  proses  geologi lainnya pada permukaan bumi[2].
Kondisi  tanah  pada  suatu  lokasi  yang  tidak sesuai dengan persyaratan, diperlukan penanganan  stabilisasi  tanah  agar  daya dukung  dan  karakteristik  tanah  sesuai  dengan persyaratan teknis dimana tanah
(lempung,lanau, pasir dan kerikil) memiliki daya dukung yang berbeda [3].
Jalan  Desa  yang  berlokasi  di  Desa  Cibingbin, Kecamatan  Cibaliung,  Kabupaten  Pandeglang dapat dilihat pada (Gambar 1).
Gambar 1. Lokasi Pengambilan Sampel Tanah
Memiliki nilai CBR 2,667% < 3%, dari hasil tes DCP, dengan kondisi jalan rusak berat terutama pada subgrade jalan, terlihat pada (Gambar 2).
Gambar 2. Kondisi Jalan Desa Cibingbin
Kondisi  ini  perlu  di  teliti  untuk  mengetahui permasalahan yang terjadi pada tanah subgrade di di jalan tersebut diantaranya, jenis dan  klasifikasi  tanah.  Kondisi  tanah  yang kurang  baik  khususnya  didaerah  Provinsi Banten  dapat  di  perbaiki  dengan  bermacam- macam  metode  seperti  menggunakan fly  ash [4],  menggunakan  sisa  pembakaran  sawit  [5],
Rama Indera Kusuma 1 , Enden Mina 2 , Woelandari Fathonah 3 , Zera Ilham Yasin 4
Jurnal Ilmiah Rekayasa Sipil Vol. 19 No. 2 Edisi Oktober 2022
dan  bahan  tambah  lainnya  yang  berasal  dari limbah industri.
Bata  merah  berasal  dari  tanah  merah  yang dibasahkan kemudian dipadatkan. Tanah yang sudah padat di cetak dan dikeringkan kemudian dibakar  [6].  Terdapat  banyak  sekali  pengrajin bata  merah  di  provinsi  Banten,  sehingga potensi  limbah  bata  merah  yang  tidak terpakaipun  sangat  besar.  Potensi  limbah serbuk  bata  merah  sangat  banyak  dan  belum termanfaatkan  dengan  baik  di  masyarakat. Serbuk bata merah yang tidak digunakan akan di  hancurkan  dan  di  jadikan  serbuk  yang kemudian  dijadikan  bahan  stabilisasi  pada tanah  di  jalan  Desa  Cibingbin.  Penggunaan serbuk  bata  merah  terlihat  pada  (Gambar  3) dilakukan  dengan  variasi  serbuk  bata  merah 0%,  5%,  10%  dan  15%  terhadap  nilai  Kuat Tekan Bebas dengan waktu perawatan 0, 7, 14, dan 28 hari.
Gambar 3. Proses Pembuatan Serbuk Bata Merah
Penelitian  penambahan  serbuk  serbuk  bata merah  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  jenis tanah asli yang terdapat di jalan Desa Cibingbin serta mengetahui mengatahui pengaruh penambahan  serbuk  serbuk  bata  merah terhadap  nilai  Kuat  Tekan  Bebas  tanah  pada kondisi  sebelum  dan  setelah  diberi  variasi campuran serbuk serbuk bata merah.
Manfaat  yang  didapatkan  dari  penelitian  ini adalah    dapat  mendeskripsikan  pengaruh pemanfaatan  limbah  serbuk  bata  merah  untuk meningkatkan  nilai  daya  dukung  tanah, sehingga dapat dijadikan salah satu penyelesaian  masalah  limbah  serbuk  bata merah  yang  tidak  terpakai  menjadi  berguna dalam stabilisasi tanah yang kurang baik.
Penelitian campuran variasi serbuk bata merah pada tanah lempung untuk meningkatkan daya dukung  lapisan  tanah  dasar  ( subgrade )  yang berlokasi di sekitar kampus Polines menghasilkan nilai yang signifikan  pada variasi 20% dengan nilai CBR 32,5% unsoaked [7].
Dengan penambahan serbuk bata merah pada penelitian  tanah  di  Hambalang  Bogor  sebesar 15% mampu meningkatkan nilai CBR unsoaked dengan  nilai  19,7%    dan  nilai  CBR soaked
4,906%, dari hasil ini menandakan penambahan  serbuk  bata  merah  mampu meningkatkan nilai CBR [8]. Peningkatan daya dukung tanah yang diakibatkan  campuran  serbuk  bata  merah  di kabupaten  Barito  Kuala  pada  campuran  10% mendapatkan  nilai  CBR  12,7%  dan  campuran 30%  dengan  nilai  CBR  14,4  %,  dari  hasil tersebut  penambahan  serbuk  bata  merah mampu memperbaiki daya dukung tanah[9].
Dari  hasil  penelitian  terdahulu  serbuk  bata merah mampu meningkatkan nilai daya dukung tanah  dengan  menggunakan  tes  CBR,  namun untuk  penelitian  ini  menggunakan  tes  UCT dengan sampel yang di peram 0, 7, 14, dan 28 hari.
Rama Indera Kusuma 1 , Enden Mina 2 , Woelandari Fathonah 3 , Zera Ilham Yasin 4
Jurnal Ilmiah Rekayasa Sipil Vol. 19 No. 2 Edisi Oktober 2022

## 2.  Metode Penelitian
Diawali  dengan  mengumpulkan  data-data berupa sumber pustaka serta mencari informasi lokasi  yang  cocok  untuk  melaksanakan penelitian.  Lokasi  yang  dipilih  adalah  di  Jalan Desa Cibingbin Kecamatan Cibaliung
Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten.
Dilanjutkan  dengan  melakukan  survey  lokasi dengan  melakukan  tes  DCP  dan  pengambilan bahan penelitian berupa tanah dilokasi tersebut dengan cara ( Disturbed Soil Sample ) pengambilan tanah terganggu.
Sampel  tanah  yang  telah  diambil  kemudian  di uji sifat fisik tanah meliputi uji: kadar air tanah, berat jenis tanah, batas cair, batas plastis, dan pemadatan tanah.
Setelah  mengetahui  kadar  air  optimum  tanah melalui  uji  pemadatan  tanah  maka  dilanjutkan dengan pembuatan sampel Kuat Tekan Bebas. Tanah  yang  telah  kering  udara  kemudian disaring  dengan  saringan  no  4,  bata  merah yang  telah  dihancurkan  dan  lolos  saringan  no 200 kemudian di campur dengan tanah sesuai dengan variasi bata merah yaitu 0%, 5%, 10% dan  15%  berdasarkan  berat  kering  tanah  asli. Tanah yang telah dicampur kemudian dipadatkan  dengan  metode  uji  pemadatan tanah  proctor  standar.  Setelah  selesai  maka tanah yang telah dipadatkan pada mold di cetak sesuai  dengan  ukuran  pengujian  Kuat  Tekan Bebas, seperti pada (Gambar 4).

## Gambar 4. Sampel Kuat Tekan Bebas
Sampel  Kuat  Tekan  Bebas  dengan  berbagai variasi campuran bata merah yang telah dibuat kemudian  di  peram  dengan  dimasukkan kedalam kantung plastik bening diikat disimpan pada  suhu  ruangan  dengan  waktu  0,7,14  dan 28 hari.
Kuat Tekan Bebas adalah tekanan aksial objek percobaan  pada  saat  mendapati  keruntuhan atau pada saat regangan aksial mencapai 20%. Pada tanah lempung yang memiliki kohesi antar butirannya menggunakan  metode Kuat Tekan Bebas  untuk  mengetahui  kekuatan  tanah menerima  tekanan  sampai  objek  percobaan terpisah  atau  pecah  dari  butiran-butirannya selain  itu  untuk  mengukur  regangan  yang diakibatkan  oleh  tekanan  aksial  pada  tanah. Pengujian Kuat Tekan Bebas dapat di lakukan pada  objek  tanah  asli  maupun  tanah  asli terganggu  yang  dicetak  ulang  ( remolded ).
Pengujian Kuat Tekan Bebas di lakukan sesuai dengan waktu pemeraman yang telah direncanakan. Setelah  melakukan  pengujian  Kuat  Tekan Bebas maka dilakukan Analisa dan pembahasan, data  yang  terkumpul  kemudian
Rama Indera Kusuma 1 , Enden Mina 2 , Woelandari Fathonah 3 , Zera Ilham Yasin 4
Jurnal Ilmiah Rekayasa Sipil Vol. 19 No. 2 Edisi Oktober 2022
diolah  dengan  mengumpulkan  data  ke  dalam tiap-tiap  kelompok  sesuai  dengan  persentase variasi bata merah yang dicampurkan, dari data hasil  uji  laboratorium,  kemudian  dianalisis untuk  mengetahui  pengaruh  penambahan serbuk  bata  merah  terhadap  nilai  Kuat  Tekan Bebas  dan  terhadap  waktu  perawatan  benda uji,  kemudian  dilanjutkan  dengan  mengambil kesimpulan  pada  penelitian  ini,  diagram  alir penelitian dapat di lihat pada (Gambar 5).
Gambar 5. Diagram Alur Penelitian

## 3.  Hasil dan Pembahasan
Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Mekanika  Tanah  Teknik  Sipil  UNTIRTA. Dimulai  dengan  pengujian  sifat  fisik  tanah, mekanis tanah serta pengujian stabilisasi tanah dengan  menggunakan  metode  Kuat  tekan Bebas.

## 3.1 Pengujian berat jenis butir tanah
Berat jenis tanah adalah nilai rasio antara berat isi  butir  tanah  dan  berat  isi  air  yang  telah dimurnikan  (suling)  pada  temperatur  dan volume tertentu. Hasil dari pengujian berat jenis tanah asli adalah 2,701, termasuk dalam  jenis tanah Lempung Anorganik[2].

## 3.2 Batas Cair (LL)
Hasil  dari  pengujian  batar  cair  dengan  tanah asli  adalah  71,45%.  Kriteria  identifikasi  tanah lempug ekspansif memili nilai derajat plastisitas tanah yang sangat tinggi [10].
3.3 Batas Plastis Tanah (PL)
Hasil  pengujian  batas  plastis  tanah  di  Desa
Cibingbin,  Kecamatan  Cibaliung,  Kabupaten
Pandeglang  diperoleh  nilai  batas  plastis  (PL) adalah  sebesar  29,76  %.  Nilai  batas  plastis digunakan untuk mencari nilai indeks plastisitas yang  akan  digunakan  untuk  klasifikasi  tanah. Jika hasil batas cair (LL) dan batas plastis (PL) sudah  diketahui,  maka  didapatkan  indeks plastisitas  (PI)  tanah  asli  yaitu  41,69% mengindikasikan  bahwa  jenis  tanah  lempung ekspansif yang sangat tinggi [11].

## 3.4 Jenis Tanah Menurut USCS
Dari  data  hasil  analisa  saringan,  didapat persentase  butiran  tanah  yang  lolos  saringan
No.200  adalah  sebanyak  52%.  Hasil  tersebut
Rama Indera Kusuma 1 , Enden Mina 2 , Woelandari Fathonah 3 , Zera Ilham Yasin 4
Jurnal Ilmiah Rekayasa Sipil Vol. 19 No. 2 Edisi Oktober 2022
apabila mengacu pada sistem klasifikasi USCS, maka  tanah  tersebut  termasuk  kedalam  tanah berbutir  halus  atau  lempung  karena  lolos saringan No.200 lebih dari 50%. Batas Cair (LL) = 71,45%; Batas Plastis (PL) = 29,76%; Indeks Plastisitas (IP) = 41,69% dari klasisikasi USCS tanah  Desa  Cibingbin  termasuk  kedalam  jenis tanah  lempung  organik  berplastisitas  tinggi (OH).
3.5 Pemadatan Tanah Asli
Dari  pengujian  pemadatan  ini  dapat  kita  lihat pada (Gambar 6) diperoleh kadar air optimumnya  sebanyak  26%,  juga  didapatkan nilai  berat  isi  kering  maksimumnya  sebesar 1,425 gr/cm 3 . Data-data tersebut nantinya dapat digunakan  untuk  persiapan  bahan  dalam pengujian Kuat Tekan Bebas (UCT).
Gambar 6. Grafik Berat Isi Kering terhadap Kadar Air Oprimum
3.6     Stabilisasi Tanah
Stabilisasi tanah dilakukan pengujian sifat fisik tanah  dan  pengujian  Kuat  Tekan  Bebas ditambahkan bahan tambah limbah serbuk bata merah  dengan  variasi  0%,  5%,  10%  dan  15%
dan  dilakukan  pemeraman  untuk  pengujian Kuat Tekan Bebas ( UCT) selama 7, 14, dan 28 hari.
3.7    Hasil Pengujian Nilai Kuat Tekan Bebas Alat  yang  digunakan  untuk  mencari  nilai  Kuat Tekan  Bebas  adalah  alat  UCT  ( Unconfined Compression Test ), benda uji yang berasal dari pengujian  pemadatan  tanah  lalu  dikeluarkan untuk diambil sampelnya. Pembuatan benda uji mengacu  pada  prosedur  SNI  3638  [12]. Selanjutnya  benda  uji  dirapihkan  sisi-sisinya hingga  rapih  dan  diukur  menggunakan  jangka sorong dengan ketelitian pembacaan 0,1% lalu memasang  benda  uji  pada  alat  pembebanan sedemikian  sehingga  pada  pusat  pelat  dasar. Mengatur  arloji  ukur  deformasi  dinolkan,  dan pelat  atas  pembebanan  diturunkan  hingga menyentuh  sedikit  alas  bagian  atas  benda  uji yang  rata.  Kemudian  dilakukan  pembebanan sehingga  menghasilkan  regangan  aksial. Mencatat  waktu,  deformasi,  dan  beban,  pada interval yang sesuai untuk mendapatkan bentuk kurva tegangan-regangan.
Pengujian  Kuat  Tekan  Bebas  pada  campuran tanah  dengan  variasi  bahan  tambah  serbuk bata merah persentase 0%, 5%, 10%, dan 15% didapatkan nilai Kuat Tekan Bebas seperti pada (Tabel 1) dan (Gambar7) dibawah ini.
Tabel 1. Rekapitulasi Nilau qu terhadap penambahan serbuk bata merah dan terhadap waktu pemeraman
Persentase Waktu Pemeraman (Hari) Serbuk bata merah 0 7 14 28 0% 1,316 1,552 1,639 1,457 5% 1,655 3,117 3,189 2,880 10% 2,242 3,203 3,440 3,008 15% 2,607 3,225 3,603 3,061
Rama Indera Kusuma 1 , Enden Mina 2 , Woelandari Fathonah 3 , Zera Ilham Yasin 4
Gambar 7 Grafik hubungan qu  dengan persentase Serbuk Bata Merah
Dari Tabel 1 dan Gambar 7 diatas menunjukkan data pengujian Kuat Tekan Bebas menunjukkan bahwa penambahan limbah  serbuk bata merah mampu menaikkan nilai Kuat Tekan Bebas. Nilai Kuat  Tekan  Bebas  tertinggi  pada  penambahan bahan tambah  serbuk bata merah adalah pada 15%  karena  tanah  yang  telah  ditambah  serbuk bata  merah  akan  terus  terjadi  peningkatan kekokohan tanah, maka semakin besar penambahan serbuk bata merah semakin besar pula kenaikan kekuatannya.
Jika  dilihat  dari  perbandingan  nilai  Kuat  Tekan Bebas  dengan  waktu  pemeraman  adalah sebagai berikut pada (Gambar 8).
Gambar 8 Grafik Hhubungan qu  terhadap Waktu Pemeraman
Pada  Gambar  8  menunjukkan  bahwa  waktu pemeraman  dapat  memberikan  pengaruh terhadap  nilai  Kuat  Tekan  Bebas  (qu)  dengan penambahan  serbuk  bata  merah,  hanya sampai  waktu  pemeraman  14  hari,  setelah melewati  waktu  14  hari  daya  dukung  tanah yang  distabilisasi  menggunakan  serbuk  bata merah  mengalami  penurunan  dimana  pada waktu  umur  28  hari  nilai  sampel  daya  dukung tanah  lebih  rendah  dari  sampel  tanah  dengan umur 7 hari. Hal ini mengindikasikan pengerasan pada tanah mengalami ketidaksempurnaan  sehingga  mengakibatkan kondisi  sampel  setelah  14  hari  menjadi  getas namun nilai daya dukungnya hari ke 28 masih lebih  besar  dibandingkan  dengan  nilai  daya dukung tanah pada umur 0 hari.

## 4. KESIMPULAN
Stabilisasi tanah lempung ekspansif menggunakan  serbuk  bata  merah  pada  tanah di  Jalan  Desa  Cibingbin  Kecamatan  Cibaliung Kabupaten  Pandeglang  dapat  di  pergunakan sebagai  bahan  stabilisasi  tanah  dasar  untuk konstruksi  jalan.  Nilai  daya  dukung  tanah semakin meningkat setelah variasi serbuk bata merah di tambah, dengan nilai maksimal pada variasi 15%, Namun naiknya nilai daya dukung tanah  terhadap  waktu  pemeraman  mengalami kenaikan  mulai  0  hari  sampai  14  hari  dan mengalami  penurunan  mulai  dari  14  hari sampai  28  hari.  Hal  ini  diperlukan  penelitian lanjutan untuk mempertahankan atau meningkatkan  nilai  daya  dukung  tanah  seiring dengan waktu pemeraman. Kondisi ini kemungkinan  disebabkan  proses  pengerasan tanah  oleh  serbuk  tanah  merah  yang  belum sempurna.
Rama Indera Kusuma 1 , Enden Mina 2 , Woelandari Fathonah 3 , Zera Ilham Yasin 4
Jurnal Ilmiah Rekayasa Sipil Vol. 19 No. 2 Edisi Oktober 2022

## DAFTAR RUJUKAN
[1] W.  Fathonah,  D.  E.  Intari,  E.  Mina,  and  M.
Sulaiman,  “PEMANFAATAN  LIMBAH  PLASTIK PET (POLYETHYLENE TEREPHTHALATE) SEBAGAI BAHAN STABILISASI TANAH
LEMPUNG  EKSPANSIF  (Studi  Kasus :  Jalan Kampung  Cibayone,  Sumur- Pandeglang),” J. Fondasi ,  vol.  7,  no.  2,  pp.  31 –40,  2018,  doi: 10.36055/jft.v7i2.4073.
[2] H. Christady, MEKANIKA TANAH 1 , 6th ed. Gajah
Mada University, 2012.
[3] Suyadi,  N.  Dewi  S.,  and  S.  Yulius  k.,  “Studi Eksperimental Kuat Tekan Bebas Tanah Lempung yang Yang Distabilisasi Dengan Semen dan Serat Fiber,” Mustek Anim Ha , vol. 5, no. 3, pp. 209 –220, 2016.
[4] E. Mina and R. I. Kusuma, “PENGARUH FLY ASH TERHADAP  NILAI  CBR  DAN  SIFAT-SIFAT PROPERTIS  TANAH  Studi  Kasus :  Jalan  Raya Bojonegara  km  19  Serang  Banten,” Fondasi    J. Tek. Sipil , vol. 5, no. 2, 2016, doi:
10.36055/jft.v5i2.1256.
[5] R. I. Kusuma, E. Mina, and B. R. O M, “Stabilisasi Tanah Lempung dengan Menggunakan Abu Sawit terhadap  Nilai  Kuat  Tekan  Bebas  (Studi  Kasus Jalan Desa Cibeulah, Pandeglang),” Fondasi , vol. 4, pp. 69 –80, 2015.
[6] I. Akmal,  N.  Arimbi,  and  Dkk,  “Bata  Kuat,  Awet, Indah,  &  Eksotis,”  F  Fialita,  Ed.  PT  Gramedia,
2010, p. 17.
[7] Wahjoedi,  Suparman,  and  T.  Suwanto,  B.,  & Mulyono,  “KARATERISTIK  CAMPURAN  TANAH
LEMPUNG  MERAH  DENGAN  SERBUK  BATU BATA  PADA  BERBAGAI  PORSI  CAMPURAN
UNTUK PENINGKATAN DAYA DUKUNG LAPISAN  TANAH  DASAR  (SUBGRADE),” Wahana  Tek.  Sipil ,  vol.  20,  no.  2,  pp.  93 –102, 2015.
[8] M.  R.  Agustian  Arif,  A.  Salimah,  and  P.  A.  Maha Agung,  “Pengaruh  Penambahan  Serbuk  Bata Merah Terhadap Nilai Cbr,” PROKONS  Jur. Tek. Sipil ,  vol.  14,  no.  2,  p.  47,  2020,  doi: 10.33795/prokons.v14i2.298.
[9] D.  A.  Fuadi,  A.  Gajali,  and  E.  Purnamasari, “PENGARUH CAMPURAN SERBUK BATU BATA
MERAH  TERHADAP  NILAI  DAYA  DUKUNG PADA  TANAH  LEMPUNG  DI  KABUPATEN
BARITO  KUALA,”  Universitas  Islam  Kalimantan MAB, 2021.
[10] H. Amster K, “The revised ASTM standard on the unified  classification  system,” Geotech.  Test.  J. , vol. 7, no. 4, pp. 216 –222, 1984.
[11] C. Fu Hua, Foundations on expansive soils ,  12th ed. 2012.
[12] SNI- 3638,  “SNI  3638:  Metode  Uji  Kuat  Tekan-
Bebas  Tanah  Kohesif,”  in Badan  Standar Nasional , 2012.